速高速衝突させるという表面改質技術です。
この手法においては 、 処理対象物の屈表面で急熱・急冷が繰り返されます。
これにより微細で靭性に冨む緻密な組織が形成され 、 高硬度化して表面を強化すると同時に、 表面性状を微小ディンプルヘ変化させることによって

ヘイル
プン

がデ面小 化表微 変

゜こし

高11 011 0oj

金属成品の表面に、目的に応じた材質の微粒子を圧縮性の気体に混合して摩擦摩耗特性を向上させます。
そのため 、 機械部品・切削工具・金型等の寿命と機能を向上させる表面改質加工物

I

加工瞬問熱処理技術として、幅広い分野でのご利用が可能です。

コスト削減・省資源化の実現！
WPC処理の主な作用と効能
作用①

表面強化被膜の形成方法及び表面強化製品

作用(3)

作用②

低温セラミックス
コ ー ティングの密着強化法

金属成品の瞬間熱処理法(WPC処理）(PIP処理）■(WPC処理＋コ ー ティング前処理）成された錫の粉体をプラスト装図にトを混合して高い0月射密庭で閾欠的金屑成品の母材硬ほと同等以上の硬店を有す る略球状の# 280~より圧縮気体 と共に0月射圧力

1こ閲射させることで、 怠速な加熱と# 1000の3種以上の近 似粒度のO.SMPa以上 、 または旧射速度

怠冷を瞬時に繰リ返し行い 、 表面にショットを混合して 、 問欠咀射する

200m/sec以上で表面に1µm以下均ーな微細組織を形成させると共にブラスト処理と平滑部を形成する処の厚みで酸化錫の被膜を形成し表面微小径のディンプルを形成します。

平均粒腹10~100µm酸化膜が形強化被膜とします。

金隅成品の表面に近似粒度のショッ理工程と母材の焼戻し温度以下で面にセラミックス膜を形成します。

＝＝
三＿ー＝＝
- - --JIPIIIINIIIIIIECO..IJD.

◆冷閻金型
cold dies●熱間金製
hot dies●ダイカスト金型die-casting dies

●プレスパンチ
press punches

WPC 処理の効果

Effects of WPC Processing

0 疲労強度の向上

1.

●ゴム金型
rubber dies

40 各種材料の離型性向上

5．
6 7◎各種被膜との密着性向上
0 ヒ ー トチェックの抑制◆樹脂金型
plastic dies

0 耐熱性耐酸化性の向上◆絞り金型など
etc.

I

0 高温潤滑性の向上

8drawing dieslncre,:1sed we,:1「resistcince3. Improved flow for various materials◎各種材料の流れ性向上●転造ダイス
rolling dies

Increased fatigue strength

2.

0 耐摩耗性の向上-1

Inc「eased releasablllty for a variety of materials
Increased adhesion of coatings

Control of heat checking

Increased heat resistance and oxidation resistance
Improved hlgh-tempe「ature lubrication performance譴只卸f1 I図 WPC 処理の寿命甲翻環例� �: �鸞誓轟雰ぷ雰� Life""" sx
かり ● SKH51冷間鍛造金型
SKHS 1 cold forging die···
51吾°● SKD61熱閻鍛造金型・.........................

● SKD11プレスパンチ

SKD61 hot forging die, ....... ヽ"'ヽ" 4X

4倍SKHS 1 CVD coating punch·····

ーP「ocesslng shot number(10000 pieces)●加工ショット数（万個）

�冷問鍛造金型(SKH51 cold forging die)i

2万個 II(20,000plec@s}'!

II：!

iI'Ii!

'ii!

IIiiiIi10 万髄IIi:iii:!

II:!

!

i

(100.000P,leces)'; 20 万個：(200,ooop1e�es)
I'

WPC処遷受冠加工承ります。
＠お問い合わせlli!@il!!!!ri竿（株式会社不二機販にて施行）!！208！．

.
9.

6|'

4|-

2iー．

o|＿

200.000 ple,;es

'I

＿1:1
.
8

100.000 piecesi!

i6

10万個 20 万個

WPC+
コ ー ティング昂
WPC+coating!

I!

!I

1.
.

WPC+Coating!

!

IーーーI!

ー．．I＿420,000 pieces

WPC処理昂WPCt「oated products..

2＇.
.
.
9

2万個I

Cemented carbide press die 山叫 More than 3X゜|来処理昂
untreated products

WPC+コ ー ティング品

WPC処理昂WPC treatedproducts

SX.. , .... , 3X

SKD61 dle-ca5ting die,!

未処理昂
Untreatedproducts·······" 3X

SKD11 press punch

3倍● SKH51CVDコ ティングパンチ.... 5 倍● SKD61ダイカスト金型
3倍● 超硬プレスダイ......................................... 3 倍以 J::

SKH51!Cla°●ヒ ストンpistonsgea「5WPC 処理の効果I◆シャフトshafts◆メタルブッシュ
plain bea「ings●ピンEffects of WPC Processing●スプリング

2. Increased Impact resistance◎摺動性の向上

3. Imp「oved�liding perform�ncelncrec1�ed fc1tigue strength

4. Increased sur ace hardnessf◎各種被膜との密着性向上

springs

5. lncrec1sed c1dhesion of coc1tlngs

0 低温脆性の防止
0 各種腐食の防止●コンロッド●ホイ ー ルwheels●ト ー シ 3 ンバ ーItorsion bars

SCM shaft ......................

• SUS 304高庄容器 ●●, ...........................
発生なし（応力腐食割れ防止）

SUS 304 hlgh essure vessel(prevention orstress corrosion cr.icl<s)"""""'""" No occurrence of cracks

ーーー・ーー問）
s000
・〇i.
•O
4・・1:1.
.

。

i ・・1・・・1・・一。
3，0．
．
．
2ー・・・
1.
.
.

ー00

゜

WPC処理昂WPC: treated products

70時匿l(70hours)

u，08hoi:1:1

来処理吊
Untreated products

・1:1・・・1.
.

70贔 400贔

SU」needle roller,... • …··More th,:in 6X

耗時問(h) Peeling wear time(h)゜WPC処理品
WPC treated products

SK pump part ............... 10X

4け(SU」2 Cam follower)

SCM torsion bar .................More than BX，SU」2 カムフォロワ... ·•·--·--More than BXI-● ピーリング

SCM gear······ い...,···SX・1:1:1.
.
.
I:1:l :1:1:i .
.

ここ／I累唸乳嵩窃嵩ば盆腐 Life5倍● SCMギャー・．．．．．．．．．．．．．．．．．
8 倍以上............................ g 倍以上● SCMト ションバ,.... . , 0 倍● SKポンプ部品
上● SUJ= ドルロ ラ ・....................... 6 倍以
● SCMシャフト，'""""'●.......● ""● "'●●●● .............

etc.

Prevention of vcirious torrns of corrosionct

WPC 処理の寿命延長効果例

Iなど-

6. Prevention of low-temperature brittleness7conrods

I

0 疲労強度の向上
0 耐衝撃性の向上
0 表面硬度の向上

pins

未処理品
| Untreated produc.ts

ー♦ギャ ー

WPC処遷受冠加工承ります。

＠お問い合わせlli!@il!!!!ri竿（株式会社不二機販にて施行）

500

◆ドリルdrills●エンドミルend mill
●タップtaps◆ホブhobs

ーなど
etc.

2.

Reduced cutting resistance

0 表面硬度の向上◎各種被膜との密着性向上
WPC 処理の寿命延長効果例● HSSCOドリル・"'""" ..............................
…

5 倍以上

4倍
●超硬段付バ＝シングリーマ ............ 3 倍
4倍●超硬エンドミル前処理後

7 倍以上

ティング

三4X

SKH51 broach

4X

cemented carbide chip ................. ·More than 2X
い：'i●加工個数（個）Ptotessing number(pieces)：：；j(Powder Haisuhob)

:!

!i'I

---, -iii! : I

800 涸：(800pleces)i,IIi ii!2000 個ckooopikces)

'I'—

I＇60

1:i.
.

ー・・1:40

2001I。
。

40011町 80011町 2000涵

WPC+
コ ー ティング品糾 WPC+Coatlng:

400i固i(400pieces)

II；：Ii。

IWPC+コ ティング昂
WPC+Coatlngー:

未処理品
Untreatedprodurts

WPC処理品
WPC treatedproducts

粉末ハイスホブ

却処理品
IWPC処理品
Unt「e.ited products
WPC treated products

HSSE steam-treated tap

TICN coating applied following pretreatmentof cemented carbide end mill.......、.................................. More than 7X

2 倍以上●超硬チップ

Increased adhesion of coatingsburni�hing「earn@「with cemented c�rbide step .. …3X● SKH51ブロ ー チTiCNコ

Increased surface hardness

HSSCO drill ................................................ More th;in 5X● HSSEホモ処理タップ ・・ー

Increased chipping resistance

Examples of Increase in Product Life
as a result of WPC Processing

・

1

Increased wear resistance●◆バニシングリ ー マburnishing rearne「S◎耐チッピング性の向上

1.

5●ブロ ー チbroaches

0 耐摩耗性の向上
0 切削抵抗の低減

4ーIEffects of WPC Processing

•▼

◆メタルソ
metal saws

1-WPC 如里麟果

3

●チップソ
chip saws―��
800
1000 2000

WPC処遷受冠加工承ります。

＠お問い合わせlli!@il!!!!ri竿（株式会社不二機販にて施行）